der Gleichgewichte in kristallisierenden Schmelzen befördert. 459 
um 10° zu erhöhen. Temperaturkonstanz wird indessen nicht er- 
reicht. Von 640°, ß, sinkt die Temperatur erst langsam bis 610°, y, 
von da in gewöhnlicher Weise bis d, wo der Versuch unterbrochen 
wurde. 
Daß der Knick a y 6 in Fig. 3 nicht der Erstarrungstemperatur 
des Orthosilikats entspricht, zeigt ein anderer Versuch mit der- 
selben Mischung. Die Abkühlungsgeschwindigkeit betrug bei 750" 
30° in einer Minute. Bei ca. 730° wurde der Schmelze Keime 
des kristallisierten Silikats zugesetzt. Bei 720° macht sich die 
dadurch eingeleitete Kristallisation auf der Abkühlungskurve be- 
merkbar durch die infolge der freiwerdenden Kristallisationswärme 
Abkühl un'gskurven von geschmolzenem Bleiorthosilikat, 
dessen Schmelztemperatur bei 740° liegt. 
Fig. 3. Die spontane Kristallisation von Pb 2 Si0 4 erfolgt ohne Rühren 
bei ca. 630°. 
Fig. 4. Die durch Impfen bei 720° hervorgerufene Kristallisation erstreckt 
sich ohne Rühren über ein Intervall von 720 bis 610°. 
bedingte Verlangsamung der Abkühlungsgeschwindigkeit auf 16° 
in einer Minute. Die Kristallisation scheint sich über ein Intervall 
zu erstrecken, denn erst bei ca. 610° beginnt die Temperatur 
wieder schneller zu fallen (Abkühlungsgeschwindigkeit bei 550° 
ca. 24°/min., y — <J). 
Der Einfluß des Rührens zeigt sich deutlich an den 
Kurven Fig. 5 und 6. Fig. 5 entspricht der Kurve Fig. 3 und 
läßt den Einfluß auf die spontane Kristallisation erkennen. Es 
wurde von 900° ab mit ziemlicher Geschwindigkeit gerührt. Die 
Kristallisation setzt bei 644° ein. Offenbar wird durch den 
